166 
Erhitzen über den magnetischen Umwandlungspunkt, 
langsames Abkühlen und Altern bei 140° vergrössert 
Ko erzitiy kraft und Hysterese, und zwar um so mehr, je 
länger die Dauer der Abkühlung gewählt wird. 
Zugleich ergab sich, dass die obigen Eigenschaften im wesent- | 
liehen an die weicheren, schmiedbaren Bronzen geknüpft sind. 
Hiermit ist also die Möglichkeit gegeben, die Hysterese s 
einiger weicheren schmiedbaren Aluminium-Manganbronzen 
innerhalb gewisser Grenzen nach Belieben zu verändern. 
Dabei lassen sich diese Grenzen, wie schon Asteroths Yer- j 
suche z. T. zeigen, wider Erwarten äusserst weit nach , 
beiden Seiten hinauschieben. Für das folgende interessiert j 
uns nur die untere Grenze. Die minimalsten Werte, die 1 
hier bisher erhalten wurden, zeigte die von Asteroth 
untersuchte Legierung mit 16,9 % Mn und — 9,0 % Al. 
Erhitzt man diese Bronze etwa 20—30 0 über ihren 
magnetischen Umwandlungspunkt — derselbe liegt bei etwa 
220° — schreckt sie schnell in Quecksilber ab und altert | 
sie dann noch einige Stunden bei 140°, so ist die Hysterese 
dieser Legierung sozusagen gleich Null; die Koerzitivkraft 
beträgt nur noch 0,1 Gauss, bei einer maximalen Mag- j 
netisierungs -Intensität von 190 absoluten Einheiten, während j 
z. B. die Koerzitivkraft des magnetisch weichsten Eisens, des 
sogenannten „legierten Dynamoblechs 4 , 1 ) bei gleicher 
maximaler Magnetisierung immerhin noch 0,47 Gauss be- 
trägt, also rund fünfmal soviel. 2 ) Zugleich sei erwähnt, dass 
1) vgl. F. Siegwart, Experimentelle Untersuchung der mag- ; 
netischen Eigenschaften einer Eisenlegierung der Firma Kapito und 
Klein. Inaug.-Diss., Zürich 1907, S. 26. 
2) Bei orientierenden Versuchen in der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt über den Einfluss des Ausglühens an gewöhnlichen Stahl- || 
guss- und Dynamoblechsorten gelang es, gewöhnliches käufliches Material 
soweit zu verbessern, dass die Koerzitivkraft für eine maximale Induktion 
93 = 10000 nur noch 0,37 Gauss betrug, während die entsprechenden 
Werte bei vorzüglichem unlegierten Material bisher 0,7 bis 1,0 waren. In- 
dessen hat aber das Material durch längeresLiegen einen, wenn auch kleinen, 
